e-ISSN Number 2655 2967

## Journal of Chemical Process Engineering
Volume 5 Nomor 2 (2020) SINTA Accreditation Number 28/E/KPT/2019 Published by Corresponding Author : Department of Chemical Engineering la.ifa@umi.ac.id Faculty of Industrial Technology Universitas Muslim Indonesia, Makassar Address JalanUripSumohardjo km. 05 (Kampus 2 UMI) Journal History Makassar- Sulawesi Selatan Paper received : 05 Agustus 2020
Received in revised : 20 Agustus 2020 Accepted : 18 Desember 2020

## Pengaruh Suhu dan Waktu Reaksi Hidrogenasi Pembuatan Bahan Pelunak Kompon Karet Dari Minyak Jarak
(Effect of Temperature and Hydrogenation Reaction Time of Making Rubber Compound

## Softener from Castor Oil)
La Ifa*, Ruslan Kalla, Muhammad Fajar Rasyidin , Rezky Windisari Natsir
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia Jalan Urip Sumoharjo Km 05 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia 90231
Kata  Kunci: Minyak  Jarak, Bahan  Pelunak,  Hidrogenasi,
Kompon Karet
Key  Words  : Castor  Oil, Softeners,
Hydrogenation,
Rubber Compounds

## Inti Sari
Bahan  pelunak  karet  salah  satu  bahan  kimia  yang  ditambahkan  saat  pembuatan kompon karet. Bahan pelunak pada pembuatan kompon karet saat ini banyak digunakan berasal  dari  minyak  bumi.  Minyak  Jarak  mengandung  ikatan  rangkap  dapat  digunakan sebagai  bahan  pelunak.  Ikatan  rangkap  dirubah  menjadi  ikatan  tunggal  dengan  proses hidrogenasi.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mempelajari  pengaruh  suhu  dan  waktu  reaksi hidrogenasi  minyak  jarak  terhadap  kualitas  bahan  pelunak  serta  untuk  mengetahui pengaplikasian  bahan  pelunak  terhadap  kuat    tarik  kompon  karet..  Reaksi  hidogenasi dipelajari  pada  suhu  40,  50,  60  dan  70 0 C  dan  waktu  reaksi  selama  1,    3  dan  5  jam. Minyak  jarak  dimasukan  kedalam  reaktor  labu  leher  tiga  500  mL  yang  dilengkapi dengan  pengaduk  magnetis.  Kedalam  minyak  jarak  ditambahkan  metanol  2  M, ditambahkan hidrogen peroksida 0,6 M dan katalis CuSO 4 . 5 H 2 O sebanyak 1 gr. Minyak jarak  terhidrogenasi  kemudian  dipindahkan  kedalam  corong  pisah  untuk  dimurnikan secara  dekantasi.    Lapisan  atas  sebagai  produk  disaring  dan  dianalisa.  Minyak  jarak terhidrogenasi  dikarakterisasi  sifat  kimianya  meliputi  bilangan  iod  dan  derajat hidrogenasi.  Penentuan  gugus  fungsi  dengan  spektroskopi  FTIR  dan  kuat  tarik.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kondisi  terbaik    pada  suhu  40 o C  dan  waktu1  jam diperoleh bilangan iod 62,09% dan derajat hidrogenasi 30,62%. Aplikasi bahan pelunak terhadap kompon karet diperoleh kuat tarik 0.7404N/mm 2 .

## Abstract
Rubber  softener  is  one  of  the  chemicals  added  when  making  rubber  compound. Currently,  the  softener  material  in  making  rubber  compound  is  mostly  used  from petroleum.  Castor  oil  containing  double  bonds  can  be  used  as  a  softening  agent.  The double bonds are converted into single bonds by the hydrogenation process. The purpose of this study was to study the effect of temperature and reaction time for hydrogenation of castor oil on the quality of the softening agent and to determine the application of the softener  to  the  tensile  strength  of  the  rubber  compound.  Hydogenation  reactions  were
studied at temperatures of 40, 50, 60 and 700C and reaction times of 1, 3 and 5 hours. The castor oil is fed into the 500 mL three-neck flask which is equipped with a magnetic stirrer. To the castor oil 2 M methanol was added, 0.6 M hydrogen peroxide was added and 1 g of CuSO4.5H2O catalyst. The hydrogenated castor oil is then transferred into a separating funnel to be purified by decantation. The top layer as a product is filtered and analyzed. The chemical characteristics of hydrogenated castor oil include iodine number and  degree  of  hydrogenation.  Determination  of  functional  groups  using  FTIR spectroscopy  and  tensile  strength.  The  results  showed  that  the  best  conditions  at  a temperature of 40 oC and 1 hour of time obtained iodine number 62.09% and degree of hydrogenation  30.62%.  Application  of  softener  to  rubber  compound  obtained  tensile strength of 0.7404N / mm2

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  penghasil  dan pengekspor  karet  alam  urutan  kedua  dunia  setelah Thailand  [1],[2],[3].  Dua  kategori  produk  karet komersial  adalah  karet  alam  dan  karet  sintetis.  Karet alam dihasilkan dari lateks yang diperoleh dari pohon karet.  Bentuk  murni  alami  karet  adalah  poliisoprena kimia,  yang  juga  dapat  diproduksi  secara  sintetis. Karet  sintetis  dibuat  dari  polimerisasi  berbagai monomer  termasuk  isoprena  (2-metil-1,3-butadiena), 1,3-butadiena,  kloroprena  (2-kloro-1,3-butadiena), dan  isobutilena  (methylpropene)  dengan  persentase kecil isoprena untuk ikatan silang [4].
Proses pembuatan produk karet  alam dibutuhkan kompon  karet.  Kompon  karet  dibuat  dari  campuran polimer  (karet  alam  sebagai  bahan  utama),  bahan pelunak  ( rubber  plasticizer ),  bahan  aditif,  bahan pengisi  dan  bahan-bahan  kimia  yang  yang  lain dicampur sampai merata[4]. Bahan pelunak berfungsi untuk  menyusun  struktur  molekul  bahan  penyusun kompon  agar  mudah  dibentuk    mengurangi  modulus dan  kekerasan.  Pengerasan  akan  mengakibatkan kualitas  produk  barang  jadi  karet  menurun.  Bahan pelunak  saat  ini  banyak  digunakan  berasal  dari minyak  bumi  (petroleum  oil)  yaitu  jenis  minyak mineral  seperti  parafinik,  naftenik  dan  aromatik  [5]; [6].
Minyak  nabati  seperti  minyak  sawit,  minyak kedelai,  minyak  jarak,  minyak  biji  bunga  matahari, minyak  biji  rami,  minyak  kacang  tanah,  dan  minyak biji  kapas  mengandung  ikatan  rangkap[7].  Beberapa studi  penelitian  telah  dilakukan  mengenai  metode penggunaan  minyak  nabati  sebagai  bahan  pelunak memerlukan  modifikasi  kimiawi  terhadap  struktur rantai  molekul  minyak  nabati  tersebut  misalnya secara  epoksidasi  [2],  grafting  [8]dan  hidrogenasi sehingga dapat mengubah sifat fisiknya[9]
Hidrogenasi adalah proses penambahan hidrogen pada  ikatan  rangkap  dari  rantai  atom  karbon  minyak atau asam lemak sehingga mengurangi tingkat ketidak jenuhan  minyak  atau  asam  lemak  tersebut.  Reaksi hidrogenasi  akan  memutus  ikatan  rangkap  tak  jenuh C=C  dalam  molekul  minyak  nabati  menjadi  ikatan tunggal  jenuh  C-C  sehingga  menyerupai  rantai molekul pada minyak mineral parafinik [9].
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  [10]  mengenai metode  reaksi  hidrogenasi  minyak  jarak  dengan mempelajari  pengaruh  konsentrasi  pereaksi  dan  suhu reaksi.  Hidrogenasi  mengindikasikan  bahwa  kondisi optimal reaksi hidrogenasi diperoleh pada konsentrasi N 2 H 2 55%  dan  suhu  reaksi  40 o C..  Penelitian  yang dilakukan  oleh  [9].  mengenai  reaksi  transfer hidrogenasi  minyak  jarak  kastor  serta  aplikasinya sebagai  bahan  pelunak  kompon  karet.  Mempelajari rasio  mol  hidrasina  hidrat  terhadap  hidrogen peroksida dan pengaruh waktu reaksi.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mempelajari pengaruh  suhu  dan  waktu  reaksi  hidrogenasi  minyak jarak  terhadap  kualitas  bahan  pelunak  serta  untuk mengetahui aplikasi  bahan pelunak terhadap kompon karet menggunakan katalis CuSO 4 .5H 2 O.

## METODE PENELITIAN
Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan bahan  pelunak  secara  reaksi  hidrogenasi  ini  adalah minyak  jarak  diperoleh  dari  CV  Citra  Persada Makasar. Metanol , hydrogen peroksida (H 2 O 2 ) 3 %, katalis  CuSO 4 .5H 2 O,  reagen  Wijs,  natrium  tiosulfat (Na 2 S 2 O 3. 5H 2 O),  kalium  iodida  (KI),  indikator  kanji (C 6 H 10 O 5 ), klorofrom (CHCl 3 ), alkohol 95%, indikator fenolftalein (PP), kalium hidroksida (KOH), kertas  pH  dan  akuades  diperoleh  dari  CV  Intraco Makassar.
Peralatan  utama  yang digunakan dalam  penelitian meliputi  reactor  labu  leher  tiga  yang  dilengkapi dengan  kondesor,  termometer,  water  bath  dan  pelat pemanas (hot  plate) dengan  pengaduk  magnet (magnetic  stirrer) .Peralatan  pendukung  lainya  alat- alat  gelas  seperti  labu  ukur,    corong  pisah  , erlenmeyer,  pipet  skala,  gelas  ukur,    buret,  dan stopwatch .  Peralatan  untuk  identifikasi  gugus  fungsi menggunakan  Fourier  Transform  Infra  Red  (FTIR). Peralatan  untuk  preparasi  kompon  berupa  gilingan terbuka (open mill), serta reometer MDR 2000.

## Tahap I Proses Reaksi Hidrogenasi
Prosedur  proses  hidrogenasi  mengacu  pada penelitian  [9].  Tahapan  penelitian  sebagai  berikut: Reaksi  hidogenasi  diawali    dengan  menetapkan variabel penelitian. Variasi penelitian yang digunakan adalah suhu 40, 50, 60 dan 70 0 C dan waktu 1,  3 dan 5 jam dengan kecepatan pengadukan konstan. Setelah mencapai  suhu  sesuai  variabel  penelitian  selanjutnya sebanyak  100  mL  minyak  jarak  dimasukan  kedalam reaktor lau  leher tiga 500  mL  Kedalam  minyak  jarak ditambahkan  sebanyak150  mL  metanol  (CH 3 OH)  2 M,  75  ml  hidrogen  peroksida  (H 2 O 2 )  0,6  M  dan katalis CuSO 4 .5H 2 O sebanyak 1 gr. Reaksi berlangsung  pada  suhu  sesuai  variabel  penelitian. Suhu  reaksi    diukur  dengan  termometer  agar  tetap konstan sampai terbentuk
minyak
jarak terhidrogenasi.
Setelah itu minyak jarak terhidrogenasi kemudian dipindahkan kedalam corong  pisah  untuk  dimurnikan  secara  dekantasi. Lapisan  atas  sebagai  produk  disaring  dan  dianalisa. Sedangkan  lapisan  bawah  dibuang.  Minyak  jarak terhidrogenasi  dikarakterisasi  sifat  kimianya  meliputi bilangan  iod,  derajat  hidrogenasi,  bilangan  asam, penentuan  gugus  fungsi  dan  kuattarik.  Pengujian spektrofotometri FTIR dilakukan untuk mengidentifikasi  gugus  fungsional  sampel  minyak jarak dan minyak jarak terhidrogenasi.

## Tahap II Analisa Minyak Jarak Terhidrogenasi
Pengujian   dilakukan  dengan   menggunakan metode  penentuan  bilangan    iod  dan  bilangan asam  sesuai  dengan  SNI  01-3555-1998.  Rumus untuk menghitung bilangan iodin dengan menggunakan persamaan (1) [9]:
Bilangan iod
= 12,69   × 𝑇 ×    ( 𝑉 1 − 𝑉 2 ) 𝑚 (1)
Dimana :
12,96  = konstanta bilangan iodin
T = normalitas larutan standar tiosulfat V 1
=  volume  larutan  standar  tiosulfat  (mL)
untuk blanko V 2 = volume larutan standar tiosulfat  (mL)
untuk sampel m =  berat sampel
Rumus  untuk  menghitung  bilangan  asam  dengan menggunakan persamaan (2)
Bilangan asam
= 𝑉𝑥𝑇𝑥56,1 𝑚 (2)

## Dimana
V = volume KOH untuk titrasi (mL) T =  Normalitas KOH (0,1 N) M = berat sampel (gr)
Derajat  hidrogenasi  merupakan  hasil  konversi bilangan iod minyak terhidrogenasi. Derajat hidrogenasi  dalam  minyak  terhidrogenasi  dapat dihitung berdasarkan persamaan (3) [9]:

## Derajat hidrogenasi (%)
= (𝐶𝑜 − 𝐶𝑖)
𝐶𝑜 𝑥100%                                                         (3) Dimana: Co =  bilangan  iod  minyak  murni  sebelum hidrogenasi
Ci
= bilangan iod minyak setelah hidrogenasi

## Tahap III Pembuatan Kompon Karet
Pembuatan  kompon  diawali  dengan  mastikasi karet  hingga  menjadi  plastis  dan  lunak  dengan digiling  dalam  open  mill.  Kedalam  karet  yang  telah plastis  ditambah  dengan  bahan  kimia  karet  dalam pembuatan  kompon  karet.  Kompon  karet  terus digiling  dalam  open  mill  hingga  menjadi  homogen dan  dilakukan  pengamatan  kinerja  bahan  pelunak terhadap  waktu.  Kompon  karet  yang  diperoleh didiamkan  selama  20  jam  pada  suhu  ruang  agar dispersi  bahan  kimia  karet  semakin  merata  didalam matriks karet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  uji  bilangan  iod,  bilangan  asam  dan derajat  hidrogenasi  dirangkum  pada  Tabel  1.  Hasil karakterisasi  bilangan  iod dan bilangan asam  minyak jarak  masing-masing  89,50  g  iod/  100  g  minyak  dan 5,00 g KOH/ g minyak.
4.1 Pengaruh Suhu Terhadap Bilangan Iodin dan Derajat Hidrogenasi.
Bilangan iod merupakan parameter utama kesempurnaan  reaksi  hidrogenasi.  Bilangan  iod menggambarkan  tingkat  ketidak  jenuhan  suatu senyawa  (dalam  bentuk  ikatan  C  rangkap  dua  dan tiga)  [11].  Minyak  jarak  ( castor  oil) yang  belum terhidrogenasi  memiliki  bilangan  iod  awal  sebesar 89,50  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Tabel  1 menunjukkan  bahwa  bilangan  iod  minyak  jarak setelah  proses  reaksi  hidrogenasi  lebih  rendah dibandingkan  dengan  minyak  jarak  yang  belum melalui  reaksi  hidrogenasi.  Menurut  [12]  reaksi hidrogenasi  menyebabkan  penurunan  bilangan  iod karena terjadi perubahan struktur dari ikatan tak jenuh menjadi  ikatan  jenuh.  Reaksi  hidrogenasi  terjadi melalui dua tahapan. Pertama, reaksi oksidasi metanol oleh hidrogen peroksida menghasilkan senyawa aktif. Selanjutnya,  senyawa  tersebut  akan  mengadisi  ikatan rangkap  C=C  menjadi  ikatan  tunggal  C-C  pada struktur rantai molekul karet alam [13].
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  penurunan bilangan  iod  yang  signifikan  terjadi  pada  suhu  40 o C selama  1  jam  yakni  62,09%.  Hal  ini  kemungkinan disebabkan  karena  konsentrasi  metanol  dan  hidrogen peroksida  sudah  optimal  menghidrogenasi  seluruh ikatan rangkap minyak jarak. Nilai bilangan iod pada kondisi  ini  lebih  rendah  dari  bilangan  iod  yang dilaporkan [9] yakni 90,58% [9].
Derajat  hidrogenasi  merupakan  konversi  dari minyak  jarak  terhidrogenasi.  Derajat  hidrogenasi ditentukan  dengan  menghitung  penurunan  bilangan iod.  Penurunan  bilangan  iod  dapat  dijadikan  sebagai indikasi  terjadinya  pemutusan  ikatan  rangkap  dalam molekul minyak sebagai akibat dari reaksi hidrogenasi [9] Derajat hidrogenasi
minyak jarak terhidrogenasi  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Tabel  1 menunjukkan  bahwa  pada  waktu  1  jam  dengan  suhu 40 o C  menunjukkan  nilai  derajat  hidrogenasi  yang paling  tinggi  yaitu  sebesar  30,62%  hal  ini  diketahui
bahwa  meningkatnya  persen  hidrogenasinya  maka jumlah  ikatan  rangkap  yang  menjadi  jenuh  semakin banyak. Nilai derajat hidrogenasi pada  penelitian    ini lebih besar dari penelitian [9] untuk kapasitas 500 ml minyak/batch yakni 20,51% [9].
Tabel 1 . Pengaruh Suhu Hidrogenasi   minyak jarak terhidrogenasi pada waktu 1; 3;  5 jam terhadap bilangan iod, bilangan asam dan derajat hidrogenasi
Suhu Reaksi ( o C) Bilangan Asam Bilangan Iod Derajat Hidrogenasi Waktu Reaksi 1 jam 0 40 50 60 70 5,00 6,75 6,95 7,00 7,35 89,50 62,09 75,50 74,64 74,22 0 30,62 15,64 16,60 16,82 Waktu Reaksi 3 jam 40 50 60 70 7,25 7,39 8,35 9,54 73,29 77,37 75,89 89,13 18,11 13,55 15,20 4,88 Waktu Reaksi 5 jam 40 50 60 70 9,97 8,38 7,99 7,57 77,00 68,06 78,55 80,87 13,96 23,95 12,23 9,64 4.2 Pengaruh Waktu Terhadap Derajat

## Hidrogenasi
Waktu  reaksi  3  jam  dan  5  jam  menunjukkan penurunan  bilangan  iodin  lebih  kecil.    Hal  ini kenaikam  waktu    kemungkinan  terjadi  dekomposisi hidrogen peroksida membentuk oksigen dan air.
Persen  derajat  hidrogenasinya  cenderung menurun,  seiring  dengan  peningkatan  waktu  reaksi hal ini berarti setelah waktu reaksi 1 jam dengan suhu 40 o C  tidak  lagi  terjadi  proses  hidrogenasi, kemungkinan  tapi  terjadi  reaksi  samping  yaitu pemutusan  rantai  molekul  dari  bahan  pelunak kompon karet. Waktu terbaik diperoleh pada waktu 1 jam dengan derajat hidrogenasi 30,62%.

## 4.3 Analisis  Spektroskopi  FTIR  Minyak  Jarak Terhidrogenasi
Analisa  infra  merah  yang  dilakukan  pada sejumlah  sampel  bertujuan  untuk  melihat  gugus fungsi  yang  terdapat  dalam  suatu  senyawa  melalui pengamatan pada daerah serapan (bilangan gelombang) yang dihasilkan [14].
Hasil  analisis  dengan  sinar  infra  merah berbentuk  grafik  dengan    system  koordinat  kartesian yang  mana  ordinatnya  merupakan  %  Transmitansi dan  absisnya  merupakan  bilangan  gelombang  (cm -1 ) seperti pada Gambar 6 dan Gambar 7. Dari Gambar 6 menunjukkan  bahwa  sampel    tersebut  mengandung gugus hidroksil dengan bilangan gelombang 3463,34cm -1 .  [15]  melaporkan  bahwa  serapan  pada 3433,29 cm -1 dan pada bilangan gelombang 3332,99 cm -1 merupan  serapan  (O-H  alkohol)  .  Bilangan gelombang  725.26  cm -1 ,  1377,22  cm -1 dan  1462,09 cm -1 menunjukkan  adanya  gugus  CH 2 dan  CH 3 dan bilangan  gelombang  1095,60  cm -1 pada  sampel menunjukkan adanya ikatan C – O pada ester.
Keberadaan gugus ikatan rangkap dua (C = C) minyak  jarak  diperlihatkan  pada  transmisi  bilangan gelombang  peak  1653,05  cm -1 )  dan  bilangan gelombang  3009,05  cm -1 adanya  gugus  alkena. Intensitas  puncak  serapan  ini  sedikit  berkurang bahkan  hilang  (bilangan  gelombang  3009,05  cm -1 ) pada  spektra  FTIR  sebagai  akibat  terkonversinya ikatan C=C menjadi C-C. Hasil ini mirip dengan yang dilaporkan  [11].  yakni  pada  bilangan  gelombang 1663,02 cm -1 [11].
Pada  Gambar  7  juga  nampak    bahwa  serapan gugus karbon tidak jenuh sudah hilang pada transmisi bilangan  gelombang  1653,05  cm -1 )  dan  bilangan gelombang 3009,05 cm -1 menghasilkan senyawa baru yakni  asam  12-  hidroksi  stearat  (C 18 H 36 O 3 ).  Hal inimenunjukkan  bahwaikatan  rangkap  yang  terdapat dalam  sampel  terkonversi  menjadi  asam  12-  hidroksi stearat  (C 18 H 36 O 3 ).  Pada  Gambar  7  serapan  gugus hidroksil  terjadi  dehidroksilasi    akibat  pemanasan. Hal  ini  sangat  diharapkan,  karena  semakin  banyak epoksida  yang  terkonversi  menjadi  polyhidroksi alkohol,  maka  semakin  banyak  bilangan  hidroksil atau  gugus  OH  yang  dimiliki  polihidroksi  alkohol tersebut.  Pada  Gambar  6  nampak  terlihat  bahwa spektra gugus C = O (karbonil) nya untuk bahan baku pada  bilangan  gelombang  1743,71  dan  pada  Gambar 7  untuk  produk.  Nampak  bahwa  tidak  terdapat perubahan yang siknifikan  pada bilangan gelombang
1745,64.  Ini  menunjukkan  bahwa  reaksi  oksidasi tidak  terjadi  pada  gugus  karbonil  tetapi  pada  gugus alkenanya (ikatan rangkap tidak jenuh). Sayekti et al., (2015)  melaporkan  bahwa  serapan  yang  khas  dan kuat pada bilangan gelombang 1728,22 cm-1 (vibrasi rentangan C=O).
Perbandingan  spektrum  IR  sebelum  dan setelah  hidrogenasi    Gambar.  6  dan  7,  menunjukan perubahan IR yang terjadi selama hidrogenasi minyak jarak.  Perubahan  utama  adalah  berubah  menjadi menghilangnya  1653,05  cm -1 )  dari  ikatan  rangkap minyak jarak.
Gambar 7. Spektrum FTIR Minyak jarak terhidrogensi kondisi optimum reaksi suhu 40 o C waktu 1 jam
Dari spektroskopi FTIR minyak jarak sebelum hidrogenasi pada Gambar 6 ditemukan adanya gugus fungsi ikatan rangkap C=C (bilangan gelombang peak
Gambar 6. Spektrum FTIR minyak jarak murni sebelum terhidrogenasi
1653,05  cm -1 ).Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada minyak  jarak  merupakan  asam  lemak  tak  jenuh dimana mengandung asam lemak di dalamnya.
Dari  Gambar  7  terjadi  penurunan  luas  area pada  serapan  gugus  C-OH  pada  waktu  1  jam  dengan suhu 40 o C dimana bilangan gelombang peak 3463,34 cm -1 (O-H  alkohol)  berarti  adanya  pemutusan  ikatan rangkap yang terhidrogenasi menjadi ikatan jenuh.

## 4.4 Analisis Uji Kuat Tarik Kompon Karet
Kekuatan  tarik (Tensile  Strength) merupakan pengujian  fisik  kompon  karet  yang  terpenting sehingga  dari  pengujian  ini  dapat  diketahui  waktu vulkanisasi  optimum  suatu  kompon  karet  [16].  Nilai kekuatan tarik kompon pabrikan yaitu 6,89[17]
Tabel 2. Hasil analisa uji kuat tarik kompon karet Sampel Satuan Hasil Menggunakan  bahan pelunak Tanpa bahan pelunak N/mm 2 N/mm 2 0.7404 0,0234
Tabel .2 dapat dilihat bahwa uji kekuatan tarik diperoleh  kompon  karet  tidak  menggunakan  bahan pelunak  memiliki  nilai  kekuatan  tarik  yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  kompon  karet  yang menggunakan  bahan  pelunak.  Hasil  ini  lebih  rendah dari  penelitian  [18].  Semakin  banyak carbon  black yang  ditambahkan  semakin  rendah  kekuatan  tarik yang  diperoleh.  Hal  ini  diduga  karena  penggunaan carbon  black  yang  semakin  banyak  dapat  membuat elastisitas  dari  vulkanisat  kare  tberkurang  dan mengakibatkan vulkanisat karet lebih mudah mengalami pemutusan rantai polimernya[17]. Penggunaan  bahan  pengisi carbon  black juga mempengaruhi  kekerasan  pada  kompon.  Hasil  uji karakteristik sifat fisik memiliki nilai uji kuat tarik di dibawah standar kompon pabrikan.

## KESIMPULAN
1. Pengaruh  suhu  reaksi  hidrogenasi  minyak  jarak terhadap  kualitas  bahan  pelunak  diperoleh kondisi  terbaik    pada  suhu  40 o C  dengan bilangan iod 62,09%.
2. Pengaruh waktu reaksi hidrogenasi minyak jarak terhadap  kualitas  bahan  pelunak  diperoleh kondisi  terbaik  pada  1  jam  dengan  derajat hidrogenasi 30,62%
3. Aplikasi  bahan  pelunak  terhadap  kompon  karet diperoleh kuat tarik 0.7404N/mm 2

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kepada Rektor UMI atas biaya yang diberikan melalui peneltian internal UMI.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] H.  Prastanto,  Y.  Firdaus,  S.  Puspitasari,  A. Ramadhan,  and  A.  F.  Falaah,  “Studi  Kinerja Kompon  Karet  Alam  Tanpa  Bahan  Pengisi Sebagai  Bahan  Pemodifikasi  Aspal  Panas (Study  on  the  Performance  of  Unfilled Natural  Rubber  Compound  as  Modifier  for Hot Asphalt),” Indones. J. Nut rubb. Res , vol. 36, no. 2, pp. 157–164, 2018.
[2] H.  Handayani,  D.  R.  Maspanger,  and  C.  L. Radiman,  “Peningkatan  ketahanan  oksidasi karet  alam  melalui  pengikatan  antioksidan  4- aminodifenilamina secara kimia (The improvement  of  natural  rubber  oxidation resistance  through  4-aminodiphenylamine chemical  bonding),” Maj.  Kulit,  Karet,  dan Plast. , vol. 32, no. 2, pp. 65–74, 2016.
[3] A. Vachlepi, “Peningkatan mutu blanket karet alam melalui proses predrying dan penyemprotan  asap  cair,” Maj.  Kulit,  Karet, dan Plast. , vol. 33, no. 1, pp. 1–9, 2017.
[4] R.  Brentin  and  P.  Sarnacke, Rubber Compounding , no. September. 2011.
[5] N.  Nasruddin,  “Karakteristik  Sifat  Mekanik Solid  Tyre  Dengan  Bahan  Pengisi  Dan Pelunak Berbasis Sumber Daya Alam Lokal,” J. Din. Penelit. Ind. , vol. 28, no. 1, pp. 20–31, 2017.
[6] M. Oktaviani, B. Santoso, and A. T. Bondan, “Pengaruh  Penambahan  Berbagai  Minyak
Nabati Sebagai Bahan Pelunak Terhadap Sifat Fisisk Produk Karet Sol Sepatu,” in Prosiding Seminar  Nasional  II  Hasil  Litbangyasa Industri , 2019, pp. 120–128.
[7] L.  Ifa,  Sumarno,  Susianto,  and  Mahfud, “Model  kinetika  reaksi  pembentukan  polyol berbasis  minyak sawit,” Reaktor , vol. 14, pp. 1–8, 2012.
[8] A. H. Ritonga, B. Aritonang, and L. I. P. Zai, “Modifikasi  Kopolimer  Karet  Alam  Siklis Grafting  Asam  Oleat  Menggunakan  Inisiator
Benzoil  Peroksida  Dan  Bahan  Pengisi Bentonit-Cetil  Trimetil  Amonium  Bromida,” J.  Kim.  Mulawarman ,  vol.  16,  no.  1,  pp.  42– 48, 2018.
[9] S. Puspitasari, A. Cifriadi, K. Krisnawati, and T.  T.  Irawadi,  “Reaksi  transfer  hidrogenasi minyak  jarak kastor serta aplikasinya  sebagai bahan  pelunak  kompon  karet  (Transfer hydrogenation of castrol oil and its implementation  as  rubber  plasticizer),” Maj.
Kulit,  Karet,  dan  Plast. ,  vol.  32,  no.  2,  pp.
85–98, 2016.
[10] S. Puspitasari and A. Cifriadi, “Preparation of Natural  Plasticizer  for  Rubber  Compound  by Castor  Oil  Hydrogenation,” Indones.  J.  Nat.
Rubb. Res , vol. 32, no. 1, pp. 56–64, 2014.
[11] W.  Andriani,  S.  Puspitasari,  A.  N.  Z. Wydiantoro, and M. Muslich, “Evaluasi Jenis Bahan  Penstabil  Dan  Koagulan  Lateks  Pada Sistem  Reaksi  Hidrogenasi  Katalitik  Lateks
Karet  Alam  Skala  Semi  Pilot  (Evaluation  of Latex  Stabilizer  and  Coagulant  in  the Catalytic  Hydrogenation  of  Natural  Rubber Latex  System  at  Semi  Pilot  Scale),” J. Penelit.  Karet ,  vol.  36,  no.  1,  pp.  89–100,
2018.
[12] S.  Puspitasari  and  A.  Cifriadi,  “Katalitik transfer hidrogenasi  lateks karet alam dengan senyawa diimida pada skala semi pilot,” Maj.
Kulit, Karet, dan Plast. , vol. 33, no. 2, p. 85, 2017.
[13] A.  N.  Z.  Widiyantoro,  “Pembuatan  Karet Alam  Terhidrogenasi  Dengan  Variasi  Bahan Penstabil  Dan  Penggumpal  Lateks,”  Institut Pertanian Bogor, 2018.
[14] L.  Ifa,  N.  Nurjannah,  Z.  Sabara,  and  F.  Jaya, Pembuatan  Bahan  Polimer  dari  Minyak sawit . Makassar: Nas Media, 2018.
[15] E.  Sayekti,  I.  H.  Silalahi,  and  T.  A.  Zaharah, “Reaksi  Subtitusi  Gugus  Hidroksi  Pada Sitronelol  Dengan  Klorida  Menggunakan
Campuran  Amonium  Klorida  dan  Asam
Sulfat,” ALCHEMY  J.  Penelit.  Kim. ,  vol.  11, no. 2, pp. 135–146, 2015.
[16] F.  Delvitasari,  Maryanti,  and  Winarto, “Pengaruh  Jumlah  Bahan  Pengisi  Terhadap Kekerasan Kompon Footstep Sepeda Motor,”
no. September, pp. 127–133, 2017.
[17] Maryanti,  F.  Delvitasari,  and  Winarto,
“Karakteristik  Sifat  Fisika  Kompon  Karet Alam  Sebagai  Bahan  Dasar  Footstep  Sepeda Motor  Dengan  Berbagai  Formula” J.  Din. Penelit. Ind. , vol. 29, no. 1, pp. 29–34, 2018.
[18] Rahmaniar  and  M.  Purbaya,  “Pengaruh komposisi  dan  ukuran  partikel  pasir  kuarsa terhadap  karakteristik  vulkanisasi  kompon, sifat ketahanan ozon dan visual karet” J. Din. Penelit. Ind. , vol. 30, no. 1, pp. 58–64, 2019.